## Membran Polisulfon dengan Teknik UV-Fotografting dan Aplikasinya pada Proses Filtrasi Susu Kedelai
Polysulfone Membrane with UV-Photografting Technique and it Application at Soya Milk Filtration Processing
B. Piluharto 1*) , A. Sjaifullah 2 , I. Rahmawati 3 , Maryanto 4
1,2,3 Jurusan Kimia FMIPA Universitas Jember
4 Jurusan Teknologi Hasil Pertanian FTP Universitas Jember
*) Email: bampito.fmipa@unej.ac.id

## ABSTRACT
In the separation process of solution containing protein, interaction between membrane surface and protein can cause  fouling  irreversibely.  So,  efficiency  of  filtration  process  will  decline.  In  this  research,  to  improve  the effeciency of filtration was done by modification of membrane using UV-photografting technique. Acrylic acid had been introduced to polysulphone membrane via this technique. The hydrophylic membrane  was obtained. The membrane performance was evaluated in soymilk fouling test. The first step of research had obtained PSF membrane  optimation  about  PSF  18%.  In  second  step,  the  research  was  focused  on  the  modification  and characterization of PSF membrane by UV-Fotografting tehchnique. In this technique, monomer concentration and radiation time was used as variable. As the result, PSF membrane had been modificated succesfully by UV- photografting tehchnique with optimum condition in 15 minutes time radiation and concentration of acrylic acid 5%. Performance of modified membranes (flux and permselectivity) were better than unmodified membranes. The fouling test showed that the modified membranes have reduced fouling degree significantly.
Keywords : Ultrafiltration membrane, UV-photografting, flux and permselectivity, fouling

## PENDAHULUAN
Salah  satu  material  hidrofobik  yang  banyak dipakai  sebagai  membran  adalah  polisulfon. Gugus – SO 2 dalam  polimer  polisulfon  (PSf) cukup  stabil  disebabkan  gaya  tarik  elektronik teresonansi  antar  gugus-gugus  aromatik. Molekul-molekul  oksigen  dengan  2  pasang elektron  tak  berpasangan  didonorkan  untuk membentuk  ikatan  hidrogen  yang  kuat  dengan solut  atau  pelarut.  Ulangan  cincin  fenilena menciptakan  halangan  sterik  terhadap  rotasi molekul  dalam  molekul  dan  gaya  tarik  sistem elektron  teresonansi  antara  molekul  yang berdekatan.  Keduanya  memberi  kontribusi terhadap derajat mobilitas molekul yang tinggi, rigiditas  yang  tinggi, creep resistance (ketahanan  melar),  stabilitas  dimensional  dan temperatur  defleksi  termal.  Gugus  fenil  eter dan  fenil  sulfon  mempunyai  stabilitas  termal dan  oksidatif  yang  tinggi,  menghasilkan stabilitas  temperatur  tinggi  yang  tahan  lama selama penggunaan (Cheryan,1986).
Namun polisulfon (PSf) merupakan material  yang  bersifat  hidrofobik.  Material  ini mempunyai  tegangan  permukaan  rendah  (   49  mN/m)  dan  mengadsorpsi  protein  secara kuat,  sehingga  selama  proses  filtrasi  akan
terjadi penurunan fluks yang besar (Yamagishi, et.al, 1995). Interaksi hidrofobik antara protein dengan
permukaan membran
yang mengakibatkan  fouling  bersifat  ireversibel, sehingga  menurunkan  efisiensi  proses  filtrasi larutan protein.
Salah satu metode penting untuk mengurangi  fouling  membran  ultrafiltrasi protein  adalah  dengan  memodifikasi  sifat permukaannya  sehingga  interaksi  protein- membran berkurang. Hal ini karena ukuran pori nominal membran lebih kecil dibanding ukuran protein.  Secara  umum,  mekanisme  adsorpsi protein ke permukaan membran adalah adanya gaya  tarik  protein  yang  hidrofobik  ke permukaan  polimer  membran  yang  juga hidrofobik. Permukaan membran dapat dimodifikasi  menjadi  hidrofilik,  suatu  proses yang  dikenal  dengan  hidrofilisasi.  Modifikasi permukaan  akan  menambah  hidrofilisitas membran  yaitu  dengan  memasukkan  gugus radikal  yang  mengandung  oksigen  atau  rantai polimer  hidrofilik  ke  permukaan  membran untuk mengurangi gaya tarik antara permukaan membran dan molekul protein (Hegener, 1997).
Berangkat dari permasalahan ini, penelitian ini  akan  melakukan  modifikasi  membran ultrafiltrasi hidrofobik polisulfon (PSf) dengan
teknik  UV-fotografting  menggunakan  asam akrilat,  sehingga  menghasilkan  membran polisulfon dengan rantai graft poli asam akrilat yang  bersifat  hidrofilik.  Membran  hidrofilik polisulfon  hasil  modifikasi  kemudian  diuji karakter  foulingnya  dalam  larutan  protein dalam susu kedelai.

## METODE

## Bahan dan Alat
Penelitian ini dilakukan di laboratorium  Kimia Fisik, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu  Pengetahuan  Alam,  Universitas  Jember.
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi Polisulfon (PSf) (BM: 35.000)(Sigma),  Susu  Kedelai  merk  Vitalac (Sigma)  Dimetilasetamida,  DMAc  (Merck),
Polietilen  glikol  400  (teknis),  Akuades.  Alat yang  dipergunakan  meliputi  alat  Casting membran  dan  Sel  Ultrafiltrasi  yang  didesain sendiri, Scanning  Electron  Microscope (SEM) merk JEOL dan beberapa peralatan gelas.

## Prosedur Kerja
Pelaksanaan  penelitian  ini  meliputi  beberapa tahapan  yaitu:  penyiapan  bahan,  Modifikasi Membran  PSf  dan  karakterisasi  membran (morfologi  dan  kinerja  membran  dan  uji kelayakannya).

## Penyiapan Monomer Vinil
Monomer vinil merupakan monomer yang akan digunakan  sebagai  reaktan dalam  polimerisasi graft.  Sebagai  monomer  vinil  akan  digunakan asam  akrilat  dengan  variasi  konsentrasi  1%,
2,5%, 5% (w/w).

## Modifikasi  Membran  PSf  dengan  Teknik  UV
Fotografting
Setting Alat UV-Fotografting Satu  set  alat  terdiri  lampu  merkuri  dengan panjang  gelombang  ±  260  nm  yang  ditutup dengan  penutup  logam  aluminium  di  masing- masing sisinya.
Modifikasi Membran PSF dan

## Pengukuran Fluksnya
Membran  PSf  hasil  tahun  pertama  direndam dalam  metanol.,  kemudian diradiasi  sinar  UV dengan  dengan  variasi  lama  radiasi  5,  10,  15 menit (5-15 J/cm 2 ). Hasil optimasi lama radiasi selanjutnya dioptimasi melalui variabel konsentrasi  asam  akrilat  sebagai  monomer hidrofilik untuk proses grafting.
Modifikasi  membran  PSF  dilakukan  dengan merendam membran dalam larutan asam akrilat 1%,  2,5%,  5%  kemudian  diradiasi  sinar  UV dengan  intensitas  radiasi  antara  5-15  J/cm 2 pada  temperatur  kamar.  Membran  hasil modifikasi  selanjutnya  dicuci  dengan  akuades untuk  menghilangkan  sisa  asam  akrilat  yang mungkin menempel di permukaan membran.

## Karakterisasi Membran-termodifikasi Analisis gugus Fungsi
Analisis  ini  dilakukan  untuk  mengetahui perubahan gugus yang terjadi setelah terjadinya proses  grafting.  Analisis  ini  dilakukan  dengan alat FTIR (Fourier Transform Infrared).
Analisis morfologi Morfologi film diuji dengan scanning electron microscope  (SEM) . Analisis  ini  dilakukan dengan  menempatkan  sampel  pada holder dengan  ukuran  tertentu,  kemudian  sampel dilapisi  dengan  menggunakan  emas  dalam ruang  vakum.  Gambar  yang  diambil  adalah gambar pada bagian permukaan dan penampang lintang (Piluharto, 2001).

## Kinerja Membran
Kinerja  membran  yang  diukur  meliputi permeabilitas  dan  permselektivitas  (koefisien rejeksi).

## Uji Fluks
Film  yang  diperoleh  kemudian  dipotong berbentuk  lingkaran  dengan  diameter  5  cm. Ukuran  ini  disesuaikan  dengan  disain  alat ultrafiltrasi.  Penentuan  fluks  air  diperoleh dengan  mengukur  banyaknya  volume  air  yang melewati tiap satuan luas permukaan membran per  satuan  waktu.  Fluks  volume  dinyatakan sebagai berikut:
At V Jv  dengan:
J v = fluks volume (L/m 2 jam) A = luas permukaan (m 2 ) t = waktu (jam)
Sebelum  uji  fluks  air,  terlebih  dahulu dilakukan  kompaksi  terhadap  membran  yang akan  diuji.  Kompaksi  dilakukan  dengan mengalirkan  air  melewati  membran  hingga diperoleh  fluks  air  yang  konstan  (Piluharto, 2001) . Setelah uji fluks air dilakukan uji fluks untuk  susu  kedelai.  Sebagai  pembanding  diuji pula  fluks  susu  kedelai  untuk  membran  PSF non grafting.
Uji permselektivitas elektivitas  membran  dapat  diketahui  dari koefisien  rejeksi  membran.  Permselektifitas diukur pada  larutan uji susu  kedelai  tekanan 3 atm.  Kandungan  protein  pada  bagian  retentat dan  permeat  diperoleh  melalui  analisa  protein (Metode  Kjedhal).  Dengan  memasukkan  nilai kandungan protein pada persamaan dibawah ini akan diperoleh nilai koefisien rejeksi membran (Piluharto, 2001):
% 100 ) / 1 (    r p C C R

## Hidrofilisitas Membran
Hidrofilisitas  membran  dapat  diketahui  dari pengukuran sudut kontak. Sudut kontak diukur dengan  menggunakan contact  angle  meter (Kaeselev et al., 2001).

## Uji Kelayakan Membran Uji Fouling
Prosedur  pengujian  fouling  protein  susu kedelai  (Jönson  &  Jönson,1995  dan    Kaeselev et  al. ,  2001)  pada  membran  polisulfon  adalah sebagai berikut:
1. Selama  proses  ultrafiltrasi,  tekanan dijaga konstan pada 2 atm dan umpan diaduk  dengan  pengaduk  magnetik pada  kecepatan  pengadukan  yang konstan.
2. Dilakukan  pengujian  fluks  air  selama 1  jam.  Sebanyak  100  mL  air dimasukkan  dalam  sel  ultrafiltrasi, kemudian  dikompaksi (30 menit) agar diperoleh fluks yang konstan. Perbedaan  nilai  fluks  sebesar  2% dapat diterima. Selanjutnya diukur dan dan  dicatat  fluksnya  selama  1  jam. Fluks ini dicatat sebagai J 0.
3. Kemudian dilakukan pengujian fouling  oleh  susu  kedelai.  Sebanyak 100  mL  susu  kedelai  dimasukkan dalam  sel  ultrafiltrasi,  selanjutnya diukur  dan  dan  dicatat  fluks  susu kedelai  selama  1  jam.  Fluks  mililiter terakhir dicatat sebagai J P.
Dilakukan  pengujian  fluks  air  seperti  pada prosedur  2  pada  membran  yang  telah mengalami pengujian fluks susu kedelai. Fluks ini  dicatat  sebagai  J 1. Nilai-nilai  fluks  tersebut kemudian
dikonversikan menjadi permeabilitas.  J 0 -J P adalah  total  fluks  yang hilang,  J 0 -J 1 adalah  fluks  yang  hilang  yang
berasal dari adsopsi protein ireversibel, dan J 1 - J P merupakan  fluks  yang  hilang  yang  berasal dari fouling reversibel. J 0 /J P merupakan  fraksi  fluks  air  awaion  awal. Total  fluks  yang  hilang,  1-  (J P /J 0 )  adalah jumlah dari (1) fluks yang hilang yang berasal dari  fouling  adsorptif  reversibel  dan  efek osmotik  polarisasi  konsentrasi,  (J 1 -J P )/J 0 ;  (2) fouling  protein  adsorpsi  dan  agregasi ireversibel,  (J 0 -J 1 )/J 0 .  Nilai  1-  (J P /J 0 )  yang tinggi  mengindikasikan  terjadinya  penurunan fluks  yang  signifikan.  Rasio  J 1 /J 0 merupakan fraksi  air  setelah  pencucian  (Kaeselev et  al., 2001).

## HASIL dan PEMBAHASAN

## Modifikasi Membran PSF

## Optimasi Lama Radiasi
Lama  radiasi  digunakan  untuk  mengetahui waktu efektif proses grafting terjadi. Membran hasil modifikasi maupun tanpa modifikasi diuji fluksnya menggunakan air dan susu kedelai. Peningkatan waktu modifikasi mampu meningkatkan  fluks  air  membran  demikian Juga  untuk  fluks  susu  kedelai.  Terdapat pengauh  yang  signifikan  akibat  adanya perbedaan waktu modifikasi dengan karakteristik morfologi membran yang dihasilkan  jika  ditinjau  dari  nilai  fluks  air  dan fluks kedelai. Hasil yang diperoleh ditunjukkan pada tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1 Fluks air dan susu kedelai pada variasi lama radiasi Membran Lama Radiasi (menit) Fluks (L/m 2 -jam) Air Susu kedelai PSF - 39,03 2,547 PSF- g 1 5 29,397 0,690 PSF- g 2 10 31,09 2,516 PSF- g 3 15 38,22 7,143 Keterangan: semua jenis membran yang termodifikasi  dilakukan  menggunakan  asam  akrilat 2,5%
Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwasanya nilai  fluks  air  dan  fluks  susu  kedelai  untuk membran termodifikasi lebih rendah dibandingkan membran tanpa modifikasi (lama radiasi  5  dan  10  menit).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  waktu radiasi grafting  sampai  10 menit belum  cukup  untuk  terjadi  proses  grafting, bahkan  dimungkinkan  justru  terjadi penutupan
pori  membran  oleh  partikel  asam  akrilat.
Adanya penutupan
ini mengakibatkan penurunan fluks pada membran. Waktu radiasi 15  menit  menunjukkan  nilai  fluks  yang  lebih tinggi  dibanding  fluks  membran  yang  tidak termodifikasi.  Hal  ini  menunjukkan  proses grafting  telah  terjadi.  Waktu  radiasi  ini selanjutnya  dipakai  sebagai  waktu  optimum yang  akan  digunakan  untuk  mengetahui konsentrasi  optimum  radiasi  secara  UV- Fotografting.

## Optimasi Konsentrasi Asam Akrilat
Hasil yang diperoleh dari optimasi konsentrasi asam  akrilat  yang  dipakai  sebagai  monomer untuk proses UV-fotografting adalah bahwasanya  konsentrasi  asam  akrilat  tidak banyak  memberikan  perubahan  pada  fluks  air.
Tetapi  tidak  demikian  pada  perubahan  fluks susu  kedelai,  dimana  terjadi  peningkatan  yang berarti  pada  nilai  fluksnya.  Fenomena  ini disebabkan  dalam  molekul  protein  terdapat bagian hidrofobik yang dapat berinteraksi kuat dengan membran hidrofobik seperti polisulfon, adanya  gugus    hidrofilik  dari  hasil  grafting dengan asam akrilat akan mengurangi interaksi gugus  hidrofobik  protein,  akibatnya  akan meningkatkan  fluks  membran  pada  larutan protein, dalam hal ini susu kedelai. Secara lebih lengkap  pengaruh  konsentrasi  asam  akrilat terhadap nilai fluks tertera pada tabel 2.
Tabel  2.  Fluks  air  dan  susu  kedelai  pada  variasi
konsentrasi asam akrilat Membran Konsentra si (%) Fluks (L/m 2 -jam) Air Susu kedelai PSF - 45,86 2,547 PSF- g 1 1 44,77 3,713 PSF- g 2 2,5 42,66 5,203 PSF- g 3 5 43,68 8,60

## Karakterisasi Membran PSF termodifikasi Hasil Analisis Gugus Fungsi
Adanya perubahan struktur kimia akibat radiasi sinar  UV,  dapat  diamati  pada  gambar  1. Adanya puncak pada bilangan gelombang 1700 cm -1 pada  spektra  polisulfon  termodifikasi asam akrilat 2,5%  menunjukkan adanya  gugus karbonil dari asam akrilat. Hasil analisis gugus fungsi  ini  mendukung  hasil  uji  fluks  air  dan susu  kedelai  yang  menunjukkan  adanya peningkatan  fluks  akibat  modifikasi  secara grafting pada membran.
Gambar  1.  Spektra  PSF  tanpa  grafting  (atas) tergrafting asam akrilat 2,5% (bawah)

## Hasil Analisis Morfologi Membran
Analisis  morfologi  ini  meliputi    struktur permukaan  dan  penampang  lintang  membran. Struktur  morfologi  mmebran  tertera  pada gambar 2.
Gambar  2.  Penampang  bawah,  samping,  atas; A. Polisulfon tanpa  modifikasi; B. polisulfon  termodifikasi  Asam akrilat 2,5%; C. polisulfon dengan fouling protein
Berdasarkan struktur permukaannya, bahwa permukaan bagian bawah membran dari semua gambar  (gambar  2)  menunjukkan  pola  yang sama, demikian juga dengan permukaan bagian atasnya.  Ditinjau  dari  ukuran  porinya permukaan  bawah  menunjukkan  ukuran  pori yang  lebih  besar  dibanding  permukaan  atas.
Hasil ini  didasarkan pada  proses pembentukan fasa  padat  pada  pembentukan  membran  secara fasa  inversi.  Dalam  hal  ini,  permukaan  bawah membran  adalah  bagian  yang  bersentuhan dengan  cetakan  kaca  sehingga  ketika  terjadi difusi pelarut akan naik ke atas untuk berdifusi dengan non pelarut. Sedangkan permukaan atas adalah  bagian  yang  bersentuhan  langsung dengan  non  pelarut  sehingga  ketika  terjadi proses difusi pelarut begitu cepat meninggalkan matriks  polimer  sehingga  menghasilkan  pori yang lebih rapat.
Dalam  analisis  juga  ingin  diketahui perubahan  morfologi  membran  yang  telah termodifikasi  secara  UV-fotografting  dan perubahan  membran  setelah  digunakan  dalam susu  kedelai.  Morfologi  dari  membran  yang telah termodifikasi tidak menunjukkan
perbedaan  yang  berarti  baik  itu  pada permukaan  maupun  penampang  lintangnya.
Secara  fisik  perbedaan  memang  ada,  dimana membran termodifikasi lebih terlihat
mengkilap  dibanding  membran  yang  tidak termodifikasi.
Membran  yang  telah  digunakan  pada  susu kedelai  (gambar  7)  menunjukkan  telah  terjadi perubahan  baik  itu  pada  permukaan  maupun penampang  lintangnya.  Pada  kedua  bagian  ini terlihat  lebih  buram  dibanding  dengan membran  yang  tidak  termodifikasi.  Bintik- bintik  pada  permukaan  menunjukkan  adanya fouling oleh partikel-partikel protein.

## Hasil Analisis Sudut Kontak
An alisis  ini  menunjukkan  bahwa    terjadi penurunan  sudut  kontak  dengan  naiknya  asam akrilat  yang  dipergunakan  untuk  proses grafting. Hasil lebih lengkap tertera pada tabel 3.
Tabel 3. Pengukuran sudut kontak membran Jenis Membran 2  PSF 75 PSF grafting asam akrilat 2,5% 63 PSF grafting asam akrilat 5 % 59,5
Penurunan  sudut  kontak  ini  berkaitan dengan terjadinya grafting polisulfon oleh asam akrilat. Masuknya gugus akrilat ke dalam rantai polisulfon  mengakibatkan  membran  polisulfon lebih bersifat
hidrofilik.
Peningkatan hidrofilisitas  juga  diperoleh  dari  konsentrasi asam  akrilat  yang  meningkat,  hal  ini  dikarena jumlah  gugus  akrilat  yang  masuk  ke  rantai polimer juga meningkat. Peningkatan
hidrofilisitas ini juga mendukung data fluks air, susu kedelai dan spektra FTIR diatas.

## Hasil  Uji  Kelayakan  Membran  pada  Susu Kedelai
Membran  hasil  optimasi  dengan  variabel  lama radiasi dan konsentrasi asam akrilat selanjutnya digunakan untuk uji kelayakannya untuk proses filtrasi  susu  kedelai.  Hasil  uji  fouling ditunjukkan pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Uji parameter Fouling membran
Membr an J o J p J 1 d e f PSF 20,4 2,55 5,60 0,875 0,150 0,725 PSF G- 5 23,5 6,16 16,8 0,736 0,454 0,283
Keterangan: a = fluks air, b = fluks susu kedelai, c = fluks air setelah dipergunakan  untuk susu  kedelai, d = total fluks yang hilang, e = fluks yang hilang akibat  adsorptif  fouling  dan  polarisasi konsentrasi  yang  bersifat  reversibel,  f  =  fluks yang  hilang  akibat  adsorpsi  protein  dan agregatnya yang bersifat irreversibel
Total  fluks  yang  hilang  akibat  fouling menunjukkan  bahwa  membran  termodifikasi secara  UV-fotografting   memiliki  nilai (0,736) yang  lebih  kecil  dibanding  membran  tanpa modifikasi (0,875). Hal yang lebih penting lagi adalah  fluks  yang  hilang  akibat  fouling  yang bersifat irreversibel untuk membran termodifikasi  jauh  lebih  kecil  (0,283) dibandingkan dengan membran tanpa modifikasi  (0,725).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  sifat  hidrofilisitas  membran  mampu mengurangi  fouling  akibat  adsorspsi  protein dan agregatnya.
Selain karakter fluks juga diuji permselektifitas  membran  terhadap  protein.
Tabel 5 dibawah ini menunjukkan perbandingan  membran  termodifikasi  dan tanpa  modifikasi  ditinjau  dari  nilai  persen rejeksinya terhadap larutan protein.
Tabel  5.    Hasil  uji  permselektifitas  membran tanpa dan yang termodifikasi
Membran C R (%) C P (%) Rejeksi (%) PSF 3,103 0,207 93,22 PSF G 2,896 0,166 94,27
Keterangan. CR= konsentrasi protein dalam retentat, CP= konsentrasi protein dalam permeat
Hasil  rejeksi  dari  membran  termodifikasi dan  tanpa  modifikasi  menunjukkan  perbedaan yang  tidak  berarti.  Keduanya  memberikan permselektifitas  yang  baik  untuk  larutan protein. Dengan demikian perlakuan modifikasi membran  PSF  secara  grafting  mampu meningkatkan  kinerja  membran  khususnya untuk  larutan  protein  ditinjau  dari  nilai  fluks dan perselektifitasnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian  pada  tahun kedua ini, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:
 Telah  berhasil  dimodifikasi  membran polisulfon (PSF) secara UV-fotografting.
 Kondisi  optimum  untuk  grafting  membran pada  konsentrasi  asam  akrilat  5%  dengan waktu radiasi 15 menit.
 Kinerja membran (fluks dan permselektifitas )  hasil  modifikasi  secara
UV-fotografting  lebih  baik  dibanding membran tanpa modifikasi.
 Membran termodifikasi mempunyai
kemampuan  mengurangi  tingkat  fouling secara  berarti  pada  membran  tanpa modifikasi.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  pada DIRJEN  DIKTI,  DEPDIKNAS  atas  dukungan dana  bagi  penelitian  ini  melalui  dana  Hibah Penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Cheryan,  Munir.  1986. Ultrafiltration  Handbook. Lancaster-Basel:  Technomic  Publishing  Co., Inc. Hegener,  Paul.  1997. Protein Fouling of Microfiltration  and  Ultrafiltration  Membranes. http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/Biotech- Environ/Membranes/mainpage/htm
Jönson,  Catharina  &  Ann-Sofi  Jönson.  1995. Influence  of  the  Membrane  Material  on  the Adsorptive Foulingof Ultrafiltration Membranes .
J. Memb. Sci 108: 79-87.
Kaeselev,  B.,  Pieracci,  J.  and  Belfort,  G.  2001.
Photoinduced Grafting on Ultrafiltration
Membranes:  Comparison  of  Poly(ether  sulfone) and Poly(sulfone). J. Membr. Sci 194: 245-261. Mulder,  M.,1996: Basic  Principles  of  Membrane Tecnology ,  2 nd edition.  Germany:  Kluwer Academic Publisher. Piluharto,  Bambang.  2001. Tesis: Studi  Awal Penggunaan  Nata  de  Coco  sebagai  Membran Ultrafiltrasi. Bandung:  Institut  Teknologi Bandung.
Yamagishi, H., Crivello, J. V. and Belfort, G. 1995.
Development  of  a  Novel  Photochemical Technique  for  Modifying  Poly(arylsulfone) Ultrafiltration  Membranes. J.  Membr.  Sci 105:
237-247.